der Festigkeit des Eisens durch Beimischungen. 43 



ningen ungemein abweichen. Hr. Faraday hat in diesem Stahl 0,024 bis 

 1,3 Procent Thonerde geiimden und dem Thonerdenmetall die vortrefHchen 

 Eigenschaften des Wootz zugeschrieben, auf dem Grinid dieser Analyse auch 

 eine Vorschrift 7Air künstlichen Bereitung des Wootz mitgetheilt. Hiernach 

 würde das Aluminitnn imter allen bisher genannten Körpern, das Mangan 

 allein ausgenommen, das einzige Metall sein, durch dessen Beimischung die 

 Festigkeit des Eisens wenigstens nicht vermindert wird. Hr. Faraday be- 

 merkt ausdrücklicli, dafs der Körper, den er für Thonerde erkannt habe, in 

 Atzkali auflöslich und dafs durch einen Zusatz von Schwefelsäure Alaini se- 

 bildet worden sei. Dafs Hr. Faraday also wirklich Thonerde gefunden 

 hat, kann nach diesen so bestimmten Angaben gar nicht bezweifelt werden, 

 obgleich es \mgemein aiiflallen mufs, dafs die Auflösung des Wootz in Königs- 

 wasser nichts als Eisen enthielt und dafs der ganze Thonerdengehalt in dem 

 Rückstande gefunden ward; ein Verhalten , welches den Eigenschaften der 

 Thonerde keinesweges angemessen ist. Die Analyse eines Stückes Wootz, 

 von dessen Achtheit ich überzeugt war, hat mir ganz andere Resiütate ge- 

 geben. Dieser Stahl löste sich vollkoounen in Königswasser auf, indem er 

 nur einige Spuren von Kieselerde hinterliefs. Aus der saiu-en Auflösung 

 wurden das Eisen und das Mangan — von welchem letzteren kainn 0, 1 Pro- 

 Cent vorhanden waren — auf die oben angegebene Weise entfei-nt und die 

 Auflösung ward alsdann naher luitersucht. Nach dem Einäschern des ver- 

 kohlten Rückstandes, ei-hielt ich 0,54 Procent weifse Asche, welche aus 

 Phosphorsäure, Kieselerde, Titanoxyd imd mit Sicherheit nicht erkennbaren 

 Spuren von Thonerde bestand. Es ergiebt sich hieraus also, dafs in dem 

 von mir untersuchten Wootz höchstens nur eine Spur von Ahnninium vor- 

 handen war und dafs ein geringer Gehalt an Aluminium, wenigstens nicht 

 immer, die Ui-sache der vortreflichen Beschaffenheit des ostindischen Stahls 

 nicht sein kann, so dafs der günstige Einflufs des Aluminium auf die Festigkeit 

 des Eisens noch so sehr pi-oblematisch bleibt, dafs vielmehr ein entgegen- 

 gesetztes Verhalten höchst wahrscheinlich wird. 



11. Eisen lind Calcium. 



Frischversuche mit Zusätzen von dem reinsten carrarischen IMarmor 

 haben gezeigt , dafs die Festigkeit des dargestellten Stabeisens durch Kalk- 

 zusätze nicht allein nicht vermindert, sondern, nach dem Ausfall der stärk- 



F2 



